ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (3) (2018): 139 – 143

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Synthesis of Zeolite from Bagasse and Rice Husk Ashes as Surfactant Builder on Detergency Process: Variation of NaOH

## Concentration for Silica Isolation
Arnelli a* , Bara Yunianto Fathoni a , Teguh Iman P a , Ahmad Suseno a , Yayuk Astuti a
a Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang * Corresponding author: arnelli@live.undip.ac.id https://doi.org/10.14710/jksa.21.3.139-143
A r t i c l e   I n fo

## A b s t r a c t
Article history:
Received: 1 July 2018
Revised: 25 July 2018 Accepted: 26 July 2018 Online: 31 July 2018
Keywords:
zeolite; surfactant builder; detergency; rice husk; ash bagasse
Zeolite was successfully synthesised from ash bagasse and from rice husk ash as source of silica and applied to surfactant builder. The removal of silica from bagasse ash and from rice husk ash was influenced by NaOH concentration to obtain sodium silicate. This research aimed to synthesize zeolite, determine the optimum concentration of NaOH to synthetic  zeolite,  identify  the  zeolite  mineral  type,  morphology,  determine  cation exchange  rate  and  detergency  by  using  synthesized  zeolite  as  builder.  Synthesis  of zeolite was undertaken by sol-gel method followed by hydrothermal process. The stages of this study included the production of bagasse and rice husk ashes, isolation of silicate using a variation of NaOH concentration of 1.67, 3.33, 5.00, 6.67 and 8.30 M in the form of sodium silicate. Synthesis of zeolite was carried out by reacting sodium silicate and sodium  aluminate  using  hydrothermal  method.  The  synthesized  zeolites  were characterized  using XRD  and SEM.  The results of  this  research  indicated  the  types of zeolite minerals formed, namely, zeolite A, Na-A, Na-Y and sodalite. The morphology of  the  synthesized  zeolites  from  both  samples  was  quite  homogeneous,  NaOH concentration used to produce zeolite from bagasse ash was 1.67 M with value of cation exchange  capacity  (CEC)  and  detergency  were  respectively  121.14  mek/100  gram  and 92.09%  while  synthesis  zeolite  from  rice  husk  ash  was  generated  using  8.3  M  NaOH concentration with value of cation exchange capacity (CEC) and detergency were 65,71 mek / 100 gram and 94,313%, respectively.

## A b s t r a k
Kata Kunci:
zeolit; builder surfaktan; detergensi; sekam padi; ampas tebu Telah  dilakukan  sintesis  zeolit  dari  abu ampas  tebu  dan  dari  abu sekam  padi  sebagai sumber silika dan diaplikasiikan untuk builder surfaktan. Pengambilan silika dari abu ampas  tebu  dan  dari  abu  sekam  padi  dipengaruhi  oleh  konsentrasi  NaOH  untuk menperoleh  natrium  silikat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mensintesis  zeolit, menentukan konsentrasi optimum NaOH terhadap zeolit sintetsis, jenis mineral zeolit, morfologi, menentukan nilai tukar kation dan deterjensi dengan menggunakan zeolit hasil  sintesis  sebagai builder .  Sintesis  zeolit  dilakukan  dengan  metode  sol-gel dilanjutkan proses hidrotermal. Tahapan penelitian ini meliputi pengabuan ampas tebu dan  pengabuan  sekam  padi,  pengambilan  silikat  menggunakan  variasi  konsentrasi NaOH  1,67;  3,33;  5;  6,67  dan  8,3  M  sebagai  natrium  silikat.  Sintesis  zeolit  dilakukan dengan  mereaksikan  natrium  silikat  dengan  natrium  aluminat  kemudian  dilanjutkan proses  hidrotermal.  Zeolit  hasil  sintesis  dikarakterisasi  menggunakan  XRD  dan  SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan Jenis mineral zeolit yang terbentuk antara lain zeolit A,  Na-A,  Na-Y  dan  sodalit.  Morfologi  zeolit  hasil  sintesis  dari  kedua  sampel  cukup
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (3) (2018): 139 – 143
homogen, konsentrasi NaOH optimum adalah 1,67 M dengan nilai kapasitas tukar kation (KTK) dan detergensi berturut-turut 121,14 mek/100 gram dan 92,09 % untuk sampel abu  ampas  tebu  sedangkan  zeolit  sintesis  dari  abu  sekam  padi  optimum  pada konsentrasi NaOH 8,3 M dengan nilai KTK dan detergensi yaitu 65,71 mek/100 gram dan 94,313%.

## 1. Introduction
Abu ampas tebu tersusun dari beberapa jenis partikel dengan  komposisi  ukuran,  morfologi  dan  kandungan kimia  yang  berbeda.  Partikel-partikel  halus  sebagian besar  berisi  silika  yang  jumlahnya  sebesar  49,58% sementara  itu  abu  sekam  padi  mengandung  91,65%. Silika  dapat  diisolasi  menggunakan  metode  alkali konvensional sehingga pada pengambilan silika dari abu ampas tebu dan dari abu sekam padi sangat dipengaruhi oleh  konsentrasi  NaOH  yang  digunakan,  Silika  yang diperoleh  kemudian  dapat  digunakan  untuk  sintesis material berbasis silika seperti zeolit ([1].
Zeolit  adalah  mineral  aluminosilikat  terhidrasi dengan  struktur  tiga-dimensi  terbuka  sehingga  dapat dimanfaatkan  sebagai  adsorben  atau  penukar  kation. Zeolit dapat disintesis dengan menggunakan metode sol gel yang dilanjutkan proses hidrotermal [2]. Berdasarkan penelitian Hanipa dkk. [3] zeolit-A terbentuk pada proses hidrotermal  selama  1,2  dan  3  hari.  Kemampuan  zeolit dalam  pertukaran  kation  dapat  dimanfaatkan  oleh industri,  salah  satunya  pada  industri  deterjen  sebagai builder  [4].  Zat  pembangun  ( builder )  pada  deterjen berfungsi  dalam  meningkatkan  efisiensi  pencuci  dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air (ion Ca 2+ dan Mg 2+ ).
Banyak diantara deterjen yang menggunakan builder jenis sodium  tripolyphosphate (STPP)  dan tetra  sodium pyrophosphate (TSPP), namun builder jenis tersebut dapat menyebabkan  deposit  fosfat  dalam  air  dan  berakibat eutrofikasi [5]. Zeolit mampu menggantikan peran fosfat sebagai pembentuk builder dalam deterjen, karena zeolit dapat mencegah pembentukan garam-garam anorganik yang kurang larut dalam air [4].
Penelitian  ini  akan  dilakukan  sintesis  zeolit berbahan  dasar  abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi sebagai  sumber  Si  menggunakan  metode  sol  gel  yang dilanjutkan  proses  hidrotermal,  dengan  variasi konsentrasi  NaOH  1,67;  3,33;  5;  6,67  dan  8,3  M.  Zeolit hasil  sintesis  kemudian  diaplikasikan  sebagai builder dalam proses deterjensi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mensintesis  zeolit, menentukan konsentrasi optimum NaOH terhadap zeolit sintetsis,  jenis  mineral  zeolit,  morfologi,  menentukan nilai  tukar  kation  dan  deterjensi  dengan  menggunakan zeolit hasil sintesis sebagai builder .

## 2. Metodologi Penelitian

## Bahan
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah NaOH, abu ampas tebu , abu sekam padi, Al(OH) 3,
H 2 O, kain katun, Soduim Lauryl Sulfat, kotoran standart dan Na 2 SO 4.

## Pembuatan Abu Ampas Tebu dan abu sekam padi
Ampas  tebu  dan  sekam  padi  dicuci,  kemudian dikeringkan  di  bawah  sinar  matahari  hingga  kering, kemudian  diarangkan.  Arang  yang  diperoleh  kemudian difurnace  selama  4  jam  dengan  suhu  700°C  kemudian didinginkan dan dihaluskan.

## Pengambilan Natrium Silikat
Sebanyak 10 gram abu yang diperoleh dilarutkan ke dalam  50  mL  NaOH  dengan  berbagai  konsentrasi  yaitu 1.67, 3.33, 5, 6.67 dan 8,3 M, distirer selama 2 jam 300 rpm pada suhu 80°C kemudian disaring dan filtratnya sebagai natrium silikat.

## Pembuatan Natrium Aluminat
Sebanyak 20 g NaOH yang dilarutkan dalam 100 mL akuades  dipanaskan  dan  di  tambahkan  8,5  g  Al(OH) 3 disertai pengadukan.

## Sintesis Zeolit
Sebanyak  25  mL  natrium  Silikat  (5  variasi konsentrasi  NaOH)  dan  25  mL  natrium  Aluminat dicampurkan  kemudian  diaduk  menggunakan magnetic stirrer selama 2 jam pada 300 rpm sehingga terbentuk gel. Selanjutnya  dimasukkan  ke  dalam autoclave dan dipanaskan  pada  suhu  100°C  selama  340  menit  dalam keadaan tertutup rapat. Hasil yang terbentuk kemudian di saring  dengan  kertas  saring  Whatmann.  Padatan  yang terbentuk  kemudian  dicuci  dengan  Aquades  hingga  pH filtrat  10-11.  Selanjutnya  dikeringkan  pada  suhu  100ºC selama 12 jam [2] , dikarakterisasi dan digunakan sebagai buider.

## Proses Deterjensi
Detergensi  adalah  sifat  spesifik  dari  zat  aktif permukaan  (Surfaktan)  untuk  membersihkan  suatu permukaan dari kotoran [6]. Proses deterjensi dilakukan dengan  cara  kain  ukuran  tertentu  dikotori  dengan kotoran  standar,  dikeringkan  dan  ditimbang  dicatat sebagai  berat  kain  kotor.  Kotoran  standar  terbuat  dari campuran kaolin , feriklorida , karbon hitam, bensin mobil dan  lemak  sapi,  masing-masing  disuspensikan  dalam aseton.  Kain  kotor  kemudian  dicuci  dengan  larutan surfaktan  dengan  penambahan  zeolit  hasil  sintesis sebagai builder. Kain di bilas, dikeringkan dan ditimbang dan  di  catat  berat  bersihnya.  Sebagai  pembanding digunakan Sodium  tripolyphosphate (STPP)  sebagai builder.  Penentuan  persentase  deterjensi  digunakan persamaan sebagai berikut:
𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝐵𝐾𝐿 𝐵𝐾𝑀 × 100%
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (3) (2018): 139 – 143 141
di mana BKL merupakan jumlah kotoran yang lepas dan BKM adalah jumlah kotoran yang menempel.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Sintesis Zeolit
Penghilangan  kandungan  karbon  dari  ampas  tebu dan  dari  sekam  padi  dilakukan  dengan  cara  pengabuan arang dengan pemanasan suhu tinggi pada 700 ° C selama 4  jam.  Pengabuan  pada  suhu  700°C  bertujuan  untuk mendapatkan  Si  dalam  fasa amorf .  Silika  dalam  kondisi fasa amorf memiliki  sifat  kelarutan  yang  khas,  di  mana silika  amorf  mempunyai  kelarutan  yang  tinggi  pada kondisi  alkalis  dari  pada  silika  yang  berbentuk  kristalin contohnya  mullite  dan  kuarsa  [2].  Dalam  proses pengabuan, hidrokarbon dalam kedua sampel teroksidasi menghasilkan CO 2 dan H 2 O yang menguap sehingga yang tersisa adalah bahan anorganik terutama SiO 2 .
Abu ampas tebu ditambahkan NaOH  dengan variasi konsentrasi  1,67;  3,33;  5;  6,67  dan  8,3  M  untuk mendapatkan larutan natrium silikat [2]. Reaksinya:
SiO 2 (s) + 2NaOH (l) → Na 2 SiO 3(l) + H 2 O (l)
Tujuan  variasi  NaOH  yaitu  untuk  mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH terhadap berat produk zeolit yang  terbentuk.  Penggunaan  konsentrasi  NaOH  1,67  M dengan volume NaOH 50 mL mengakibatkan silika yang terdapat dalam abu ampas tebu tidak habis. Silika dalam abu ampas tebu mulai habis pada konsentrasi NaOH 3,33 M  karena  berdasarkan  stoikiometri  untuk  10  gram  abu ampas  tebu dengan  kandungan  SiO 2 sebesar 34,7806 % (0,0579  mol)  dibutuhkan  minimal  0,1158  mol  NaOH sehingga  reaksi  tersebut  sesuai  dengan  stoikiometri reaksi  perbandingan  koefisien  dan  mol.  Sementara  itu silika dalam sampel abu sekam padi lebih banyak dari abu ampas  tebu  maka  konsentrasi  NaOH  8,3  M.  Sumber alumina  dalam  sintesis  zeolit  adalah  natrium  aluminat yang dibuat dari Al(OH) 3 di tambahkan NaOH. Reaksinya:
Al(OH) 3 (s) + NaOH (l) → NaAl(OH) 4(l)
Pada  reaksi  antara  natrium  silikat  dengan  natrium aluminat  terbentuk  gel.  berwarna  putih  yang memperlihatkan  adanya  interaksi  antara  natriumsilikat dan natrium aluminat. Pada proses tersebut terjadi reaksi kondensasi  dan  diikuti  oleh  polimerisasi  larutan  jenuh membentuk  ikatan  Si-O-Al.  Berdasarkan  penelitian Wang dkk. [2]  sintesis  zeolit  A  memberikan  hasil  yang optimum  pada  waktu  hidrotermal  340  menit,  menurut Arnelli dkk. [7]  menyatakan  bahwa  waktu  hidrotermal dapat  mempengaruhi  nilai  kapasitas  tukar  kation  maka dalam  sintesis  zeolit  ini  digunakan  perlakuan  waktu hidrotermal  selama  340  menit  dengan  suhu  100 ° C (Sumber  silika  dari  abu  ampas  terbu)  sedangkan berdasarka  penelitian  Arnelli dkk. [8]  bila  sumber  silika dari  abu  sekam  padi  waktu  hidrotermal  optimum  pada 420 menit dengan suhu 100°C akan terbentuk zeolit Na- A.
Pada proses hidrotermal, gel amorf akan mengalami penataan  ulang  pada  struktur  zeolitnya.  Struktur  zeolit tersebut  akan  lebih  teratur  dan  ikatannya  lebih  kuat sehingga dapat terbentuk embrio inti kristal [9].
NaOH + x Al 2 O 3 . y SiO 2 fusion Na 2 SiO 3 + NaAl(OH) 4
NaAl(OH) 4(aq) +Na 2 SiO 3(aq) temp. kamar Na x (AlO 2 ) y (SiO 2 ) z .H 2 (Gel-Fase Metastabil )
[Na x (AlO 2 ) y (SiO 2 ) z .H 2 O] 100°C Na p [(AlO 2 ) p (SiO 2 ) q ]. h H 2 O ( Crystal in suspension -Fase stabil )
Kristal  zeolit  hasil  proses  hidrotermal  disaring kemudian  dicuci  dengan  akuabides.  Pencucian  ini bertujuan  untuk  menurunkan  pH  filtrat  dari  14  sampai antara  10-11.  Padatan  yang  terbentuk  kemudian  di panaskan  untuk  menghilangkan  molekul  air  yang terperangkap  secara  bebas  pada  zeolit.  Zeolit  yang terbentuk berupa padatan putih dan tidak ada perbedaan yang  siknifikan  antara  sifat  fisik  zeolit  dengan konsentrasi  NaOH.  XRD  dari  kelima  variasi  NaOH  baik untuk  abu  ampas  tebu  maupun  abu  sekam  padi  berupa mineral yang sama yaitu zeolit Na-Y, zeolit Na-A, zeolit- A dan sodalit.
Karakterisasi dengan X-Ray Diffractometer (XRD)
Penentuan jenis mineral menggunakan data JCPDS- ICDD nomor  11-0401  (Sodalit/  Na 4 (Al 3 Si 3 O 12 )OH),  nomor 31-1269 (zeolit A/ Na 12 Al 12 Si 12 O 48 . xH 2 O), nomor 43-0168 (zeolit  Na-Y/  Na 2 Al 2 Si 4.5 O 13 xH 2 O),  dan  nomor  38-0241 (zeolit Na-A/ Na 2 Al 2 Si 1.85 O 7.7 5.1 H 2 O).
Gambar 1: Difraktogram Zeolit Hasil Sintesis dari abu ampas tebu
Gambar 2: Difraktogram Zeolit Hasil Sintesis dari abu
sekam padi
Gambar  1  menunjukkan  hasil  analisa  XRD  pada kelima  sampel  zeolit  hasil  sintesis  dari  abu  ampas  tebu dengan  keterangan  ZA1,  ZA2,  ZA3,  ZA4,  ZA5  berturut turut  merupakan  zeolit  hasil  sintesis  dengan  variasi konsentrasi NaOH sebesar 1,67; 3,33; 5; 6,67 dan 8,3 M. Puncak  A,  HS,  NaA  dan  NaY  pada  XRD  berturut-turut merupakan  jenis  mineral  zeolit  yang  terbentuk  yaitu zeolit  A,  sodalit,  zeolit  Na-A  dan  zeolit  Na-Y.  Pada gambar 2 (XRD zeolit sintesis dari abu sekam padi) juga menunjuk  adanya  mineral  zeolit  A,  sodalit,  zeolit  Na-A dan  zeolit  Na-Y.  Ketidakmurnian  zeolit  yang  terbentuk atau tidak terbentuknya zeolit dengan satu jenis mineral zeolit  tertentu  dikarenakan  orientasi  pembentukan kristal pada mineral zeolit tersebut kurang maksimal. Hal ini  disebabkan  pembentukan  kerangka  zeolit  berbeda sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dan rasio Si/Al.

## Karakterisasi dengan Scanning Electron Microscopy (SEM)
Analisa  sampel  menggunakan  SEM  dilakukan  pada sampel  zeolit  hasil  sintesis  dengan  variasi  konsentrasi NaOH  1,67  M  dan  8,3  M.  Hal  tersebut  dilakukan  karena pada hasil analisa KTK, zeolit hasil sintesis menunjukkan kecenderungan  nilai  KTK  semakin  turun  berdasarkan kenaikan  konsentrasi  NaOH.  Selain  itu,  pengambilan sampel dari variasi konsentrasi NaOH terendah (1,67 M) dan  tertinggi  (8,3  M)  diharapkan  mampu  memberikan gambaran  morfologi  dan  homogenitas  dari  permukaan zeolit  hasil  sintesis  berdasarkan  kenaikan  konsentrasi NaOH.
Gambar 3 Hasil SEM zeolit hasil sintesis dengan konsentrasi NaOH 1,67 M
Gambar 4 Hasil SEM zeolit hasil sintesis dengan konsentrasi NaOH 8,3 M
Pada  Gambar  3  terlihat  morfologi  pada  zeolit  pada NaOH 1,67 M halus dengan diameter grain lebih kecil dari pada zeolit hasil sintesis dengan konsentrasi NaOH 8,3 M (Gambar 4). Selain itu, pada zeolit ini mempunyai tekstur grain yang lebih homogen dibanding dengan zeolit hasil sintesis dengan konsentrasi NaOH 8,3 M.

## Kapasitas Tukar Kation
Hasil kapasitas tukar kation pada zeolit hasil sintesis dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel 1 nilai KTK yang  paling  tinggi  adalah  pada  ZA1  sebesar  121,14 mek/100gram untuk zeolit dari ampas tebu sedangkan 90 mek/100g  untuk  zeolit  dari  abu  sekam  padi.  Semakin besar konsentrasi NaOH nilai KTK dari zeolit hasil sintesis cenderung  turun,  hal  ini  menunjukkan  semakin berkurang  muatan  negatif  pada  Al  dan  semakin berkurang juga kation Na + yang dapat dipertukarkan atau jumlah Si semakin meningkat dibandingkan Al di dalam zeolit sintesis.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (3) (2018): 139 – 143 143 Tabel 1: Hasil Kapasitas Tukar Kation (KTK) Zeolit hasil sintesis. Zeolit KTK1 KTK2 mek/100 g  mek/100g ZA1 121,14 90,00 ZA2 90,91 55,56 ZA3 118,92 66,67 ZA4 100,00 78,72 ZA5 96,86 65,71

## Kemampuan Detergensi
Tabel 2 detergensi surfaktan sodium lauryl sulphat (SLS) dengan Builder zeolit sintesis Sampel* Rata-rata % Deterjensi Abu ampas tebu Rata-rata % Deterjensi Abu sekam padi S1 93,57 85.60 S2 89,42 87.14 S3 92,34 92.33 S4 89,88 93.39 S5 85,97 94.31 STPP 73,61 70.47 Tanpa builder 48,70 85.60 *S1 – S5  yaitu  surfaktan  dengan  penambahan  zeolit sintesis  dengan  variasi  konsentrasi  NaOH  1,67;  3,33;  5; 6,67 dan 8,3 M
Tabel 2 menunjukkan bahwa zeolit hasil sintesis dari abu  ampas  tebu  memiliki  kemampuan  sebagai  builder surfaktan lebih baik dibandingkan dengan STPP (Sodium Tripoli  phosphat).  Hasil  detergensi  optimal  diperoleh pada sampel S1 dengan konsentrasi NaOH sebesar 1,67 M dan  detergensi  93,57%.  Sedangkan  untuk  zelit  sintasis dari abu sekam padi, detergensi optimum pada sampel S5 yaitu konsentrasi NaOH 8,3 M dengan detergensi sebesar 94,31%. Fungsi builder pada detergensi antara lain adalah mengikat  kation  Ca  dan  Mg  pada  airsadah  dan mempertahan  pH.  Mengikat  kation  Ca  dan  Mg  pada airsadah  berkaitan  dengan  KTK  zeolit,  semakin  tinggi KTK  makin  banyak  kation  Ca  dan  Mg  yang  dapat  diikat oleh  builder  sehingga  kation-kation  tersebut  tidak mengganggu  proses  dertegensi  dan  detergensi  dapat meningkat.  Hal  ini  sesuai  untuk  zeolit  sintesis  dari  abu ampas  tebu,  tetapi  pada  zeolit  sintesis  dari  abu  sekam padi tidak demikian. Abu sekam padi mengandung silika yang  sangat  tinggi  sehingga  untuk  mengambil  silika dibutuhkan  konsentrasi  NaOH  yang  lebih  tinggi. Detergensi  juga  dipengaruhi  pH,  pH  optimum  berkisar 10-11,5 atau pH basa karena ada pengaruh muatan negatif (OH - ) yang terdistribusi pada kain dan kotoran sehingga kotoran  mudah  terlepas.  Larutan  surfaktan  dengan penambahan  zeolit  sintesis  dari  abu  sekam  padi mencapai pH optimum pada konsentrasi NaOH 8,3 M.

## 4. Kesimpulan
Jenis mineral zeolit yang terbentuk dari bahan dasar abu ampas tebu dan abu sekam padi antara lain zeolit A, Na-A,  Na-Y  dan  sodalit.  Morfologi  zeolit  hasil  sintesis
dengan konsentrasi NaOH 1,67 M cukup homogen dengan ukuran  grain  kristal  rata-rata  kecil,  sedangkan konsentrasi NaOH 8,33 M kurang homogen dengan grain kristal  rata-rata  besar.  Nilai  KTK  dan  Uji  deterjensi menunjukkan hasil optimal pada konsentrasi NaOH 1,67 M masing-masing yaitu 121,14 mek/100 gram dan 92,09 %  untuk  zeolit  sintesis  dari  abu  ampas  tebu  dan  pada konsentrasi NaOH  8,3  M  yaitu  65,71 mek/100  gram dan 94.31 % untuk zeolit sintesis dari abu sekam padi.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Chandra  Wahyu  Purnomo,  Chris  Salim,  Hirofumi Hinode,  Synthesis  of  pure  Na – X  and  Na – A  zeolite from  bagasse  fly  ash, Microporous  and  Mesoporous Materials , 162, (2012) 6-13 http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.06.007
[2]  Chun-Feng  Wang,  Jian-Sheng  Li,  Lian-Jun  Wang, Xiu-Yun Sun,  Influence  of NaOH  concentrations on synthesis of pure-form zeolite A from fly ash using two-stage  method, Journal  of  Hazardous  Materials , 155, 1, (2008) 58-64 https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.11.028
[3]  Pungki  Hanipa,  Pardoyo  Pardoyo,  Taslimah Taslimah,  Arnelli  Arnelli,  Yayuk  Astuti,  Pengaruh Variasi  Waktu  Hidrotermal  terhadap  Sintesis  dan Karakterisasi  Nanokristal  Zeolit  A  dari  Abu  Sekam Padi, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi , 20, 2, (2017) 79- 83 https://doi.org/10.14710/jksa.20.2.79-83
[4]  K.  S.  Hui,  C.  Y.  H.  Chao,  Pure,  single  phase,  high crystalline,  chamfered-edge  zeolite  4A  synthesized from coal fly ash for use as a builder in detergents, Journal of Hazardous Materials , 137, 1, (2006) 401-409 https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.02.014
[5]  J. S. Udhoji, Amit Kumar Bansiwal, S. U. Meshram, S. S.  Rayalu,  Improvement  in  optical  brightness  of  fly ash  based  zeolite-A  for  use  as  detergent  builder, Journal of Scientific and Industrial Research , 64, (2005) 367-371
[6]  Milton  J  Rosen,  Joy  T  Kunjappu,  Surfactants  and interfacial phenomena, John Wiley & Sons, 2012.
[7]  Arnelli  Arnelli,  Noor  Afifah,  Narita  Rizki,  Tri Windarti,  Yayuk  Astuti,  Synthesis  of  Zeolite  from Sugar  Cane  as  Detergent  Builder:  Variation  of  Si/Al Ratio  and  Hydrothermal  TimeSynthesis  of  Zeolite from  Sugar  Cane  as  Detergent  Builder:  Variation  of Si/Al  Ratio  and  Hydrothermal  Time, Jurnal  Kimia Sains dan Aplikasi , 21, 1, (2018) 24-28
https://doi.org/10.14710/jksa.21.1.24-28
[8]  Arnelli  Arnelli,  Fitriani  Solichah,  Alfiansyah Alfiansyah,  Ahmad  Suseno,  Yayuk  Astuti,  Sintesis Zeolit  dari  Abu  Sekam  Padi  menggunakan  Metode Hidrotemal:  Variasi  Waktu  dan  Temperatur, Jurnal Kimia  Sains  dan  Aplikasi ,  20,  2,  (2017)  58-61 https://doi.org/10.14710/jksa.20.2.58-61
[9]  Jean-Francois  Le  Page,  Applied  heterogeneous catalysis: design, manufacture, use of solid catalysts, Technip, 1987.